DE L'ACADEMIE ROYALE t)ES SCIENCES. 1^5 



Les cornets dor qui rcfulterent de ces eprenves fe trouvcrent entiers , — — — —— 

 & parurcnt an premier coup d'oeil dcpouillds dcs deux autres mctjTn avec r^ 

 Iclquels je Ics avois meies ; je les lavai avec foin , & je leur fis fnbir en- 

 luite un rccuit tcl que les elFais d'or ordiiiaires rauroicnt exigi. Je m'ap- yinnie I'jyg. 

 percns d'abord, en conliderant ces cornets, qu'ils n'avoient pas la belle 

 couleur de I'or parfaitemcnt epure ; qu'au-lieu d'un jaune mat & un peu 

 fonc^ , il y regnoit uh ton de couleur un peu pale , & on y rcmarquoit 

 quelques petites taclies noiratres qu'on ne voit jamais fur les cornets d'or 

 aprcs un depart bien cxadl : je les mis dans la balance, & par leur poids 

 un peu plus fort que celui de la quantite pricile d'or que j'avois em- 

 ployee , je reconnus qu'une petite portion de la platine y etoit encore 

 reft^e, & que I'excedant de poids que je trouvois lui ctre dii. II n'ctoit 

 guere poffible en cffet que je I'artribuatfe \ I'argent qui , s'il occafionne 

 quelquefois une (iircharge dans les cornets d'or, ne I'y laiffe jamais que 

 ■trcs-Lgere , & telle pour I'ordinaire cju'on n'y fait aucune attention-, au- 

 lieu qu'il s'agiffoit pour les cornets d'or dont il eft ici queftion, de plu- 

 lieurs trente-deuxiemes de grain pour i'excedant de poids, lefquels (1 on 

 l;s regarde comme portion de 1 argent uni aux cornets avant le depart, 

 n'auroient pas echappe ^ I'adion de I'acide nitreux , d'aprcs toute celle 

 qu'on lui connoit quand il I'exercc fur ce metal. 11 m'eiit etc difficile d'un 

 autre cote d'attribuer cette furcharge du cornet ^ de nouvel or que la 

 platine eut fourni •, la couleur faulle des cornets, les taches que j'y ob- 

 lervois, me rappelloient naturellement i la platine, comme caule reelle de 

 I'excedant de poids; & la iuite de mes experiences ne m'a lailie aucun 

 doute fur ce fait , que j'aurai lieu de rappeller : j'y infifterai meme plus 

 qu'il ne paroit le meriter, afin d'ecarter toute idee d'une augmentation dt; 

 la matiere d'or, comme due \ celui qu'on a loupconne dans la platine, 

 ^u'on a regarde comme partie conftitutive de ce metal , par la railon lans 

 doute qu'il a une tres-grande pebnteur Ipecifique , & que les particulrs 

 ■d'or qu'on trouve prefque toujours melees avec la platine brute, femblent 

 •alligner ^ ces deux metaux une origine commune. 



Mais on verra bientot que li la platine eft d'une pefanteur fp^cifique 

 qui a quelqiie chofe de Irappant, ce caradterc diftinftif ne tient point a 

 la prefence de I'or; qu'il femble meme dilparoitre dans les parties atte- 

 nuees, dans le precipite prefque fans conliftance qui relulte de la platine 

 -dilfoute dans I'acide nitreux , & que ce metal , qui eft feul comparable \ 

 Tor du cot(i de la pefanteur, loin de rellfter i cet acide, dans les epreuves 

 -dont il s'aglt ici, s'y altere, s'y decompole en grande partie, tandis que 

 le cuivre, dont la pelanteur fpecifique n'approche pas de celle de la pla- 

 tine , cede (ans pein« il eft vrai i TadHon de I'acide nitreux , mais repa- , 

 roit bientot avec tous les caradleres mctalliques , annonce la pelanteur 

 naturelle, mcme en ^tat de prdcipite , & n'eprouve qu'un dechct medio- 

 cre lorlqu'on le rctablit par la fonte dans toute fa dudHlite. 



Ayant done remarque alfez conftamment qu'il reftoit encore un pen 

 de platine dans les cornets d'or , quelque precaution que je priffe pour 

 qu'aucune de fes parties n'ecliappat 4 faction de I'acide nitreux , & m'c- 



